( 1316 ) 
moins rapidement que les charges. Quelques-unes de ces courroies étaient 
formées d’un tissu de coton recouvert de caoutchouc ou de gutta-percha, 
et le tissu lui-même, qui en formait l'âme, étant essayé séparément, déno- 
tait encore la même propriété, qui dès lors ne pouvait être attribuée qu'an 
mode d’enchevétrement des fils de trame et de chaîne. 
» Voici d’abord les résultats directs des expériences faites sur deux 
genres des tissus dont il vient d’être question. Chacun d’eux était plié, sur 
toute sa largeur, en sept doubles cousus ensemble, de manière à former 
une sorte de courroie de o",14 à 0®,15, et de 2,50 de longueur, dont 
les allongements ont été mesurés entre deux repères tracés parallèlement, 
vers les deux extrémités, et distants l’un de l’autre de 2" seulement, 
Tissu A. Tissu B. 
e Allongements x Allonganiohié 
Charges f Allongements & par mètre : Allongements à par mètre 
en kilogr. par mètre. et par 1006. par mètre, et par 100". 
FO ES MS AE D 0,059 » Be 
08. onn + » 0,090 0,033 
ho dyi. rai 0 ,0865 0,043 0,060 0,030 
Doi. Le 0, 1065 0,036 0,0765 0,026 
ADO 30. 0,1225 0,031 0,190 0,023 
PO: 0,136 0,027 0,100 0,020 
600... a GiS 0,025 0,110 0,018 
OU. Fit 0,1595 0,023 ; 0,1195 0,017 
Soo aoo 0,1700 0,021 0,1285 0,016 
0. 72: 0,1780 0,020 0,138 0,015 
1000, 4: 275 0,1855 0,019 o,141 o,014 
IO ein: 0,1920 0,017 0,148 0,013 
T 5 6,1009 0,016 0,1929 0,013 
1300..::.:-:. 0,2070 0,018 0,106 : 0,012 
1400.:..... 0,9130 0,018 | 0,1655 0,012 
Dr ILE 0,2179 0,014 0,171 05011 
1600: 214 0,2235 0,014 i 0,174 0,011 
E200 adina 0,228 0,013 0,170 oror 
M re rupture » 0,181 0,010 
» Toutes ces données étant représentées sur deux courbes distinctes, 
dont les abscisses sont proportionnelles aux charges et les ordonnées pro- 
tionnelles aux allongements par mètre, on reconnait que ces deux tra- 
cés, très continus dans leur courbure, tournent l’un et l’autre leur conca- 
vité du côté de l'axe sur lequel les charges sont portées, ce qui montre 
